- 103 — 



12 grin. dieser Mischung wurden in einem Platin- 

 tiegel 10 Minuten gelinde, 20 Minuten über einer guten 

 Lampe und 5 Minuten über dem Gebläse geglüht. Nach 

 dem Erkalten fand sich eine grauweisse, sehr harte, 

 bröcklich zusammengesinterte Masse, welche ziemlich 

 fest an der Tiegelwand haftete und ein bläuliches, 

 mit einigen grünlichen Stellen gemischtes Leuchten 

 von massiger Intensität zeigte. 



Versuch 27. Circa 15 grm. derselben Mischung 

 wurden in einem Platintiegel 5 Minuten gelinde, dann 

 30 Minuten über einer guten Lampe geglüht. Nach 

 dieser Zeit erschien die erkaltete Masse weiss pul- 

 verig; in der Mitte hatte sich ein etwas fester, zusam- 

 hängender Kuchen gebildet, welcher ein schönes blau 

 und grün gemischtes Leuchten zeigte. 



Einige fernere Versuche ergaben ähnliche Resul- 

 tate ; das Leuchten war gewöhnlich ein bläulich - 

 grünes von massig guter Intensität. 



Wäre nicht die Beschaffung des kaustischen Stron- 

 tians etwas umständlich, so würde ich nicht anstehen, 

 die Herstellung von Leuchtsteinen durch Glühen von 

 kaustischem Strontian und Schwefel zu empfehlen. 



0. Ausgehend von oxalsaureni Strontian 



Auch durch Glühen von reinem Oxalsäuren Stron- 

 tian mit Schwefel kann man gute Leuchtsteine dar- 

 stellen, wie folgende Versuche beweisen werden. 



Versuch 28. Reiner oxalsaurer Strontian w urde 

 mit dem gleichen Gewichte gefällten Schwefels ge- 

 mischt und 12 grm. dieser Mischung in einem Platin- 

 tiegel 6 Minuten gelinde, 15 Minuten über einer guten 

 Lampe und 5 Minuten über dem Gebläse geglüht. Nach 

 dem Erkalten erschien das Produkt ziemlich weiss und 



